( •%7 ) 



') Il y a plus. De même qu'on a pu remplacer la plus grande piu-tiedu 

 nickel par du manganèse, on peut remplacer ces deux corps par du car- 

 bone. J'ai montré (' ) qu'un acier de cémentation ordinaire, pourvu qu'il 

 soit suffisamment carburé (de préférence i , /jo à i,6o de carbone), si on 

 le trempe vers io5o" dans l'eau glacée, est formé de deux constituants 

 structuraux: l'un dur comme les aciers trempés normalement; l'autre, 

 relativement doux, que j'ai assimilé aux aciers manganèse ou nickel. Après 

 quelques minutes d'immersion dans l'air liquide, le métal ainsi composé,, 

 ramené à la température ordinaire, se retrouve profondément modifié : sa 

 perméabilité magnétique et son magnétisme rémanent ont augmenté; sa 

 densité s'est abaissée de 7 , 798 à 7,692. ([.a densité du môme acier recuit 

 est 7,808.) Si la barrette immergée dans l'air liquide avait été préalable- 

 ment polie plane sur une de ses faces, cette face sort dépolie du bain : le 

 constituant doux, en se transformant avec augmentation de volume, s'est 

 élevé en relief au-dessus du constituant dur non modifié, et la structure, 

 auparavant invisible, se montre telle qu'une attaque appropriée aurait pu 

 la faire apparaître en même temps ; la dureté du constituant doux a aug- 

 menté sans égaler celle du constituant dur : pour employer la terminologie 

 des métallographes, l'austenite a subi une transformation qui la rapproche 

 de la martensite. 



» L'explication des faits d'expérience est très simple. 



» Quand on ajoute au fer, en proportions croissant progressivement, du 

 nickel, du manganèse ou du carbone, séparément ou ensemble, les points 

 de transformation du fer sont progressivement abaissés, pendant le refroi- 

 dissement lent ou rapide par le nickel ou le manganèse, pendant le refroi- 

 dissement rapide seulement (trempe) par le carbone. Quand la proportion 

 des corps ajoutés est convenable, on obtient des aciers qui ne sont pas 

 transformés du tout : le fer y garde, à la température ordinaire, la même 

 forme moléculaire, non magnétique et relativement dense, qu'il possède 

 normalement au-dessus de 860°; mais les transformations restent pos- 

 sibles, du moins partiellement, à une température pltis basse (^), avec 

 apparition du magnétisme, diminution de densité et augmentation de 

 dureté. Tels sont les aciers qui viennent d'être étudiés : on en pourra 

 probablement trouver d'autres dans les familles des aciers au chrome ou 

 au tungstène en présence du carbone. Enfin, si l'on élève plus encore la 



(') Comptes rendus, t. CXXI, p. 684; ii novembre iSgS. 

 C) Et aussi par l'écrouissage à Ja température ordinaire. 



